## ANALISIS CAMPURAN SEMEN DAN SERBUK BATU BATA SEBAGAI PENGIKAT TANAH GAMBUT TERHADAP SUBGRADE
Ir. Nuryasin abd, M.Si
Dosen Program Studi Teknik Sipil Sekolah Tinggi Teknologi Dumai Jl. Utama Karya Bukit Batrem II Email : yasinabdillah10@gmail.com

## ABSTRAK
Kondisi  jalan  dikota  dumai  sering  mengalami  kerusakan  pada  struktur  lapisan permukaan  jalan,  lapisan  permukaan  jalan  mengalami  kembang  susut  sehingga menyebabkan  jalan  menjadi  retak-retak  bahkan  berlubang.  Untuk  mengatasi permasalahan  tersebut  salah  satu  cara  atau  metode  yang  digunakan  adalah memperbaiki  kualitas  tanah  asli.  Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  ini  dilakukan stabilisasi  tanah  dengan  cara  memperbaiki  gradasinya  yaitu  mencampur  tanah gambut (tanah asli) dengan semen PCC dan serbuk batu bata . Dalam penelitian ini dilakukan pengujian laboratorium yaitu uji sifat fisik tanah untuk mengetahui kadar air dan berat jenis. Kemudian dilakukan uji sifat mekanis tanah dengan modifikasi proktor  dan  CBR  Laboratorium.  Dengan  bahan  campuran  modifikasi  yaitu modifikasi 10 % semen dan 15 % serbuk batu bata, 15 % semen dan 20 % serbuk batu bata,  20  %  semen  dan  25  %  serbuk  batu  bata,  0  %  semen  dan  serbuk  batu  bata. Kemudian  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  tanah  yang  telah  dimodifikasi dengan campuran semen 15% dan serbuk batu bata 20% didapatkan nilai tertinggi CBR Laboratorium yaitu sebesar 25.88%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah gambut yang telah dimodifikasi dengan campuran semen 15% dan serbuk batu bata 20% dapat diaplikasikan sebagai pengikat subgrade dilapangan.
Kata kunci : Semen PCC, Serbuk Batu Bata, Stabilisasi

## ABSTRACT
Road conditions in the city of Dumai often experience damage to the structure of the road  surface  layer,  the  surface  layer  of  the  road  undergoes  shrinkage,  causing  the road to become cracked and even hollow. To overcome these problems one method or method  used  is  to  improve  the  quality  of  native  soil.  Therefore  in  this  study  soil stabilization was carried out by improving the gradation of mixing peat soil (native soil) with PCC cement and brick powder. In this study laboratory testing is carried out by testing the physical properties of the soil to determine moisture content and specific gravity. Then the mechanical properties of the soil were tested by modifying the procurator and CBR Laboratory. With the modified mixture, the modification is 10% cement and 15% brick powder, 15% cement and 20% brick powder, 20% cement and  25%  brick  powder,  0%  cement  and  brick  powder.  Then  the  results  of  research that  has  been  carried  out  on  modified  soil  with  a  mixture  of  15%  cement  and  20% brick  powder  obtained  the  highest  CBR  Laboratory  value  of  25.88%.  It  can  be concluded  that  modified  peat  soil  with  a  mixture  of  15%  cement  and  20%  brick powder can be applied as a subgrade binder in the field.
Keywords: PCC cement, brick powder, stabilization

## PENDAHULUAN
Dumai sebagian terdiri dari daratan rendah di bagian utara dan di sebelah selatan  sebagian  adalah  daratan  tinggi,  kondisi  tanahnya  mayoritas  berupa  tanah rawa  yang  bergambut  dengan  kedalaman  antara  0-3  m.  Struktur  tanah  umumnya terdiri  dari  tanah podsolik merah  kuning  dari  batuan  endapan, alluvial dan  tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah.
Tanah  dasar (subgrade) adalah  bagian  terpenting  dalam  pembangunan, terutama  untuk    pembangunan  jalan.  Dimana  sarana  infrastruktur  jalan  nantinya mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di masyarakat.  Perbaikan  mutu  sarana  jalan  dilakukan  dengan  perencanaan  lapis perkerasan  yang  baik  serta  memperhatikan  tanah  dasar (subgrade) .  Kondisi  jalan sering  mengalami  kerusakan  pada  struktur  lapisan  permukaan  jalan,  lapisan permukaan  jalan  mengalami  kembang  susut  sehingga  menyebabkan  jalan  menjadi retak-retak bahkan berlubang.
Dengan  adanya  permasalahan  seperti  diatas  dapat  menjadi  dasar  dalam penelitian ini.  Untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satu cara atau metode yang digunakan adalah  memperbaiki kualitas tanah asli (stabilisasi). Penambahan material  berbutir  kasar  pada  material  tanah  gambut  akan  mengakibatkan perubahan  pada  sifat  pengembangan  tanah  dan  peningkatan  daya  dukung  tanah, oleh  karena  itu  dalam  penelitian  ini  dilakukan  stabilisasi  tanah  dengan  cara memperbaiki gradasinya yaitu mencampur tanah gambut (tanah asli) dengan serbuk batu bata .
Sifat-sifat  tanah  dapat  diperbaiki  secara  ekonomis  dengan  menggunakan bahan campuran. Salah satu bahan campuran yang  dapat digunakan sebagai bahan stabilisasi  adalah  semen PCC ,  mengingat  bahwa  kemampuannya  mengeras  dan mengikat  butir-butir  agregat  sangat  baik.  Hal  ini  bermanfaat  bagi  usaha mendapatkan massa tanah yang kokoh.
Semen  PCC dapat  bereaksi  dengan  hampir  semua  jenis  tanah,  dari jenis kasar nonkohesif sampai sangat plastis. Biasanya pada stabilisasi tanah dasar  dengan  menggunakan  semen PCC ditambahkan  suatu retarder ganti bahan  untuk  memperlambat  pengerasan.  Bahan  yang  digunakan  adalah serbuk batu bata dan semen PCC.

## LANDASAN TEORI
Tanah  gambut (peat) termasuk  tanah  organik,  secara visual terlihat  sebagai massa  berserat  mengandung  kekayuan,  biasanya  berwarna  gelap  dan  berbau tumbuhan  yang  membusuk.Tanah  ini  mengandung  bahan  organik  yang  tinggi mempunyai kuat geser yang rendah, mudah mampat dan bersifat asam yang dapat merusak  material  bangunan.  Meskipun  demikian,  dengan  berbagai  alasan  dan pertimbangan  pekerjaan  konstruksi  diatas  endapan  gambut  sering  terpaksa dilakukan,  terutama  untuk  pembangunan  daerah  pemukiman  dan  jalur  jalan  raya seperti yang ada di daerah Sumatera, Kalimantan dan Papua (Teguh Nugroho dan Budi Mulyanto, 2003).
Seorang insinyur sipil menganggap tanah termasuk semua bahan, organik dan anorganik, yang ada di atas lapisan batuan tetap ( Dunn dkk., 1980). Menurut Craig (1991), tanah adalah akumulasi mineral yang tidak mempunyai atau lemah ikatan antar  partikelnya,  yang  terbentuk  karena  pelapukan  dari  batuan.  Tanah didefinisikan  oleh Das (1995)  sebagai  material  yang  terdiri  dari  agregat  mineral- mineral  padat  yang  tidak  tersementasi  (terikat  secara  kimia)  satu  sama  lain  dan dari  bahan-bahan  organik  telah  melapuk  (yang  berpartikel  padat)  disertai  dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong diantara partikel-partikel padat tersebut.  Menurut Bowles (1984),  tanah  adalah  campuran  partikel-partikel  yang terdiri dari salah satu atau seluruh jenis berikut :
a. Berangkal (boulders) adalah potongan batuan yang besar, biasanya lebih besar dari  250  sampai  300  mm  dan  untuk  ukuran  150mm  sampai  250  mm, fragmen batuan ini disebut kerakal (cobbles/pebbles).
b. Kerikil (gravel) adalah partikel batuan yang berukuran 5 mm sampai 150 mm.
c. Pasir (sand) adalah  partikel  batuan  yang  berukuran  0,074  mm  sampai  5  mm, yang  berkisar  dari  kasar  dengan  ukuran  3  mm  sampai  5  mm  sampai  bahan halus yang berukuran < 1 mm.
d. Lanau (silt) adalah  partikel  batuan  yang  berukuran  dari  0,002  mm  sampai 0,0074 mm.
e. Lempung (clay) adalah partikel mineral yang berukuran yang kohesif.
f. Koloid (colloids) adalah  partikel  mineral  yang  diam  dan  berukuran  lebih  kecil dari 0,001 mm.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Metode
Dalam  penelitian  ini  jenis  metode  yang  digunakan  ialah  metode  eksperimen, yaitu  penelitian  yang  tujuannya  untuk  meneliti  atau  menyelidiki  hubungan  sebab akibat satu dengan lainnya dan membandingkan hasilnya.  Adapun pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengujian Hand Bor. Pengujian yang dilakukan mengacu pada standart ASTM.

## Lokasi Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  di  laboratorium  mekanika  tanah  Sekolah  Tinggi Teknologi Dumai.

## Bahan Penelitian
Bahan  penelitian  yang  digunakan  dalam  melakukan  penelitian  ini  ialah tanah  gambut  pada  lokasi  daerah  Jayamukti,  serbuk  batu  bata  pada  lokasi kelurahan Purnama, semen PCC, yang berada di Kota Dumai.

## Variabel Penelitian
Variable  penelitian  adalah  segala  sesuatu  yang  akan  menjadi  objek pengamatan  penelitian.  Dapat  juga  diartikan  sebagai  factor-faktor  yang  berperan penting  dalam  peristiwa  atau  gejala  yang  akan  diteliti.  Dapat  dilihat  pada Flow Chart dibawah ini.
Gambar 1 . Flow Chart Penelitian Sumber : Penelitian 2017

## HASIL PEMBAHASAN

## Umum
Dalam bab ini peneliti  akan menjelaskan mengenai hasil-hasil pengujian yang diantaranya  adalah  pengujian  kadar  air  tanah,  berat  jenis  tanah,  analisa  saringan serbuk batu bata, pengujian proktor dan CBR laboratorium. Bahan untuk pengujian
modifikasi  yaitu  tanah  gambut,  semen,  dan  serbuk  batu  bata.  Pengujian  ini dilakukan di Laboratorium Geoteknik Teknik Sipil Sekolah Tinggi Teknologi Dumai .

## Pengujian Karakteristik Tanah
Pengujian  tanah  di  laboratorium  dilakukan  terhadap  semua  contoh  tanah yang diperoleh dari lapangan berupa contoh tanah terganggu dan contoh tanah tidak terganggu.  Pengujian-pengujian  yang  dilakukan  bertujuan  untuk  memperoleh  data dan  informasi  parameter  sifat  fisik  maupun  sifat  mekanika  tanah,  selanjutnya parameter-parameter  tersebut  akan  digunakan  sebagai  bahan  analisis  dan pertimbangan dalam perencanaan dan desain tipe penanganan modifikasi tanah.

## Pengujian Karakteristik Tanah Gambut (0%)
Dari  hasil  penelitian  diperoleh  hasil  pengujian  sifat  fisik  tanah  gambut seperti pada tabel 1. berikut ini.
Tabel 1 Hasil Pemeriksaan Kadar Air Tanah Gambut
Sumber : Hasil Penelitian (2017)
Hasil  Pemeriksaan  kadar  air  tanah  sebesar  86  %,  nilai  tersebut  termasuk rendah dikarenakan sifat tanah gambut yang telah diketahui yaitu mampu menahan atau menyimpan air hingga 500%.

## Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Sifat Fisik Tanah Gambut
Sumber : Hasil Penelitian (2017)
Data Benda Uji
1 2 3 4 Berat Isi Basah + Cawan W1 (gram) 55 37 35 35 Berat Isi Kering + Cawan W2 (gram) 33.5 24.5 24 23.5 Berat Cawan W3 (gram) 8.5 9 8.5 9 Berat Air W1-W2  (gram) 21.5 12.5 11 11.5 Berat Tanah Kering W2-W3  (gram) 25 15.5 15.5 14.5 Kadar Air % 86 80.65 70.97 79.31 No Pemeriksaan Hasil Standart  Satuan Acuan 1  Kadar Air Tanah 86 500% % ASTM 2  Berat Jenis Tanah 2.6 2.4-2.8 gram ASTM
Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan sifat fisik tanah gambut diperoleh jumlah  berat  jenis  ( picnometer )  sebesar  2.60  gram,  berat  jenis  tanah  ini memenuhi standar spesifikasi berat jenis tanah yaitu 2.4 - 2.8.
Berikut  ini  adalah  hasil  data  pemeriksaan  kepadatan  tanah  gambut  asli tanpa campuran semen dan serbuk batu bata.
Tabel 3 Hasil pemeriksaan kepadatan tanah gambut
Sumber : Hasil Penelitian (2017)
Didapatkan  kesimpulan  pada  hasil  pemeriksaan  kepadatan  tanah  gambut asli (0%) tanpa campuran semen dan serbuk batu bata didapatkan nilai Woptimum sebesar 18.50%.

## Uji Karakteristik Tanah Campuran
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  diperoleh  sifat  mekanis  tanah dengan  modifikasi  menggunakan  semen  PCC  dan  serbuk  batu  bata  dengan  cara pemadatan  (proctor),  dan  menentukan  nilai  CBR  Laboratorium,  berikut  ini  adalah tabel hasil uji pemadatan (proctor) dan CBR Laboratorium.
Tabel 4. Hasil pemeriksaan uji modifikasi pemadatan (proctor)
No Pemeriksaan Hasil Satuan Acuan 1 Tanah gambut a. Woptimum 18.50 % ASTM b. ɤ dmax 1.25 gr/cm 3 c. 95 % ɤ d max 1.19 gr/cm 3
No
Pemeriksaan Hasil Satuan Acuan 1 Campuran semen 10% + 15% serbuk batu bata a. Woptimum 12.00 % b. ɤ dmax 1.42 gr/cm 3 c. 95 % ɤ d max 1.35 gr/cm 3 2 Campuran semen 15% + 20% serbuk batu bata a. Woptimum 13.00 % ASTM b. ɤ dmax 1.40 gr/cm 3
Sumber : Hasil penelitian (2017)
Dari  data  modifikasi  proktor  diatas  didapat  hasil  Woptimum  tertinggi  dari campuran semen 20% + 25% serbuk batu bata dengan nilai 15.70%.
Berikut ini adalah hasil dari uji CBR Laboratorium dengan modifikasi tanah gambut dengan semen dan serbuk batu bata.
Tabel 5. Hasil pemeriksaan modifikasi CBR Laboratorium
Sumber : Hasil penelitian (2017)
Dari  data  yang  didapatkan  pada  uji  CBR  Laboratorium  didapatkan  hasil tertinggi  CBR  Laboratorium  adalah  senilai  25.88  %  dengan  campuran  semen  15% dan  20%  serbuk  batu  bata.  Pengujian  modifikasi  CBR  Laboratorium  berdasarkan acuan ASTM.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :
1. Tanah  yang  telah  dimodifikasi  dengan  campuran  semen  15  %  dan  serbuk batu  bata  20  %  dapat  meningkatkan  daya  dukung  tanah  gambut  dengan nilai CBR Laboratorium tertinggi adalah sebesar 25.88 %.
2. Perbandingan tanah asli gambut dan tanah yang telah dimodifikasi, yaitu pada tanah gambut asli tidak ditemukan peningkatan daya dukung tanah
c. 95 % ɤ d max 1.33 gr/cm 3 3 Campuran semen 20% + 25% serbuk batu bata a. Woptimum 15.70 % b. ɤ dmax 1.42 gr/cm 3 c. 95 % ɤ d max 1.35 gr/cm 3 No Pemeriksaan Hasil Satuan Acuan 1 Campuran semen 10% + 15% serbuk batu bata a. 0.2¨ 3.80 % 2 Campuran semen 15% + 20% serbuk batu bata a. 0.2¨ 25.88 % ASTM 3 Campuran semen 20% +25 % serbuk batu bata a. 0.2¨ 20.36 % 4 Campuran semen 0% + 0% serbuk batu bata - -
sedangkan  pada  tanah  gambut  yang  telah  dimodifikasi  semen  15  %  dan serbuk  batu  bata  20  %  mengalami  kenaikan  nilai  CBR  Laboratorium sebesar 25.88 %. Jadi tanah gambut yang telah dimodifikasi tersebut dapat diaplikasikan sbagai tanah subgrade di lapangan
Saran
Pelaksanaan pemadatan tanah sebaiknya dilakukan sebelum musim penghujan tiba, karena sifat tanah gambut yang mudah menyerap air ketika musim penghujan dan dapat  menghambat  proses  pelaksanaan  pekerjaan  pemadatan  tanah  yang  sedang berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA
Bowles, E. Joseph, 1986. ” Sifat – Sifat Fisis Dan Geoteknis Tanah ( Mekanika Tanah )” , Penerbit Erlangga. Jakarta Pusat.
Christady  Hardiyatmo,  Hary  2002. ”Mekanika  Tanah  I”, Gadjah  Mada  University Press, Yogyakarta.
Coulter,  1975. Sifat  hidrofobik  gambut  dari  gambut  kering  adalah  karna  adanya lapisan seperti resing yang terbentuk pada waktu pengeringan.
Craig,  1991. Tanah  adalah  akumulasi  mineral  yang  tidak  mempunyai  atau  lemah ikatan antar partikel nya, yang terbentuk karna pelapukan karna pelapukan dari batuan.
Das, M. Braja, 1994. ”Mekanika Tanah (Prinsip – Prinsip Rekayasa Geoteknis)”, Jilid I, Erlangga . Jakarta.
Das, 1995. Minerial yang terdiri dari agregat mineral padat yang tidak tersementasi satu sama lain dari bahan organic.
Das, M. Braja, 1998. ”Mekanika Tanah”, Jilid I, Erlangga . Jakarta ,1987.”Petunjuk Perencanaan  Tebal  Perkerasan  Lentur  Jalan  Raya  Dengan  Metode  Analisa Komponen,  SKBI.2.3.26.1987,UDC.625.73  (02),SNI  1732-1989-F”.  Yayasan Badan  Penerbitan  P.U,  Jakarta.  1986.”AASHTO Guide  For  Design  of Pavement  Structures 1986”,  American  Association  of  State  Highway  and Transportation Officials, Washington,D.C.
Dunn, 1980. Tanah termasuk semua bahan, organik, dan organik yang ada di atas lapisan batuan tetap.
Hendarsin, Shirley L, 2000. ”Perencanaan Teknik Jalan Raya”, Politeknik Bandung, Bandung.  Soekoto,  Imam,  1984.” Mempersiapkan  Lapisan  Dasar  Kontruksi ”, Badan Penerbit Pekerjaan Umum, Jakarta.
Noor,  2001. Penurunan  kemampuan  gambut  yang  mengalami  kekeringan  dalam menyerap air akibat terbentuk nya penahan air .